30 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Rhombischer Pyroxen dagegen krystallisiert zuerst bei: 
No. | Ca: Mg, Fe | Acid-grad % 41,0; 
55 0.27 : 0.73 1.92 5.30 
Morozewicz 56 a 0.255 : 0.745 (1.57) 16.68 
261 0.25 : 0.75 2.00 0.9 
Bei schneller Abkühlung liegt also die Individualisationsgrenze zwi- 
schen dem monoklinen und dem rhombischen Pyroxen bei etwa 0.3 
Ca:07 Mg,Fe — Weil wir hier nicht viele Beobachtungen zur Verfü- 
gung haben, mag die Bestimmung dieser Individualisationsgrenze nicht 
sehr detailliert sein. 
Das in der Natur auftretende Ca-Metasilikat, nämlich Wollastonit, 
enthält bekanntlich häufig bis etwa 2 % MgO0 nebst FeO und MnO, 
nämlich, zufolge der in Zinizes Handb. d. Min, zusammengestellten Ana- 
lysen, jedenfalls so viel wie 0.045 Mg,Fe,Mn:0.955 Ca, gelegentlich viel- 
leicht noch etwas mehr Æ/e,7e,Mn.1 — Auch kann das künstliche hexa- 
gonale Ca-Metasilikat in sich etwas Mg, ze,1m aufnehmen; so sind zwei 2.00- 
Silikatschmelzmassen der Äkerman’schen Serien (No. 250 und 252) mit 
Ca: Mg,Fe,Mn = 0.94 : 0.06, bezw. 0.793 : 0.207 zu dem hexagonalen 
Mineral, nur mit winzigen Spuren von einem Glasrest hinauskrystallisiert. 
In dem letzterwähnten Schmelzprodukt (No. 252), mit hexagonalen Kry- 
stallen von etwa 5 mm. Länge, beträgt die Glasmenge jedenfalls nicht 
so viel wie ein Paar Procent; das ausgeschiedene Mineral ist somit in 
Bezug auf Zusammensetzung beinahe identisch mit der ganzen Schmelz- 
masse; 9: das hexagonale Ca-Metasilikat kann jedenfalls so viel Mg, fr,Mn 
wie nach dem Verhältnis ca. 0.85 Ca:0.15 Mg,re,Mn führen. 
Der monokline Pyroxen besteht bekanntlich hauptsächlich aus 
Ca(Mg,Fe)St,O,, mit (Mg,Fe)(Al,,Fe,)SiO, und Na(Al,Fe)Si,O,; hierzu 
gesellt sich gelegentlich, den Untersuchungen von C. Doelter? und 
A. Merian? zufolge, einerseits etwas (Mg,Fe),Si,0,, andrerseits etwas 
Ca,S?,0, und Ca(A/,,Fe,)SiO,, vielleicht auch andere Ca-Silikate. — 
In Diopsid-Hedenbergit ist bekanntlich das Verhältnis Ca : Mg,Fe = 1; 
wegen der Beimischung von (Mg,Fe)(Al,,Fe,)SiO,, untergeordnet auch 
1 Wir stellen hier ausser Betracht zwei sehr alte, wahrscheinlich auf unreinem Material 
ausgeführte Wollastonit-Analysen, die ziemlich viel MgO, nebst 7,03, Al,0, und 
Mn,O, ergeben, 
? Tschermaks Min, petrogr. Mitth. 1877, 1879, 1882. N, Jahrb. f. Min, 1884. 
3 N, Jahrb. f. Min, 1885, Ill B.B. 
